실시 예 1 로부터 의 중합체 용액 을 PE 비커 내 에 도입 하 고 , 2500 rpm 및 0 % 진공 에서 1 분 동안 균질 화 한 후 , SpeedMixer DAC 400 . 1 V - DP 내 에서 2500 rpm 및 100 % 진공 에서 1 분 동안 탈기 시킨다 . 250 μ m 두께 의 필름 을 후속 해서 수동 으로 , 상자 - 유형 필름 - 연신 프레임 을 사용 하 여 Teflon ® 유리 섬유 호일 상 으로 서서히 적용 시키 고 , 용매 를 110 ℃ 에서 순환 식 공기 건조 캐비 넷 내 에서 증발 시키 며 , 이때 필름 을 동시 적 으로 가황 시킨다 . 가황 후 , 기공 - 형성 제 를 포함 하 는 가교 된 실리콘 필름 을 실온 에서 수조 내 에 8 시간 이상 동안 넣 고 , 중합체 막 을 실온 에서 건조 한다 .